jß2 E. Cohen und E. Weinschenk. 



Hieraus ergibt sich die Formel (FeNiCo), C für Magura, (FeNiCo), C für Wi- 

 chita Co. 



Beide Verbindungen sind durch verdünnte Salzsäure isolirbar, zinnweiss mit 

 bronzegelbcn bis goldgelben Anlauffarben, sehr spröde, leicht spaltbar nach einer Rich- 

 tung mit muscheligen Spaltungsflächen; sie enthalten Einschlüsse von Schreibersit unii 

 lösen sich in Kupferchloridchlorammonium unter Zurücklassung von Kohle. Letztere 

 Eigenschaft dient zur leichten Unterscheidung selbst winziger Partikel vom Schreibersit. 



Die den Kohlenstoffeisen sehr ähnlichen grösseren Krystalle in Toluca, Glorieta 

 Mountain, Cranbourne, Bella Roca erwiesen sich als Schreibersit, so dass erstere auf die 

 Arvagruppe beschränkt zu sein scheinen. 



6. Magura gehört zu den seltneren Meteoreisen, deren Zusammensetzung und 

 Structur an verschiedenen Stellen nicht unerhebliche Unterschiede zeigen. Dieselben 

 werden vorzugsweise bedingt: durch ungleiche Vertheilung und Grösse der Krystalle 

 von Kohlenstofteisen und der Taenitlamellen; durch die Art des auftretenden Phosphor- 

 nickeleisens (theils ist nur Schreibersit vorhanden, theils auch Rhabdit); durch das Vor- 

 handensein oder Fehlen einer eckig-körnigen Structur, welche bei der Behandlung mit 

 verdünnter Salzsäure ein Zerfallen in eckige Körner bedingt. Letztere erwiesen sich als 

 Kamazit mit 7-06% Ni-j-Co. 



7. Wenn auch zweifellos Taenit in nicht unbedeutender Menge mit dem Kamazit 

 in Lösung geht, so mögen doch die aus Platten von Meteoreisen isolirten Mengen hier 

 übersichtlich zusammengesj:ellt werden, um wenigstens einen ungefähren Ueberblick 

 über den Gehalt an grösseren Blättchen zu gewähren. 



Toluca .... 2-45'Vo 

 Magura, cohenitarm 0-12 » 

 Wichita . . . . i'47 » 

 Joe Wright . . . 174 » 

 Glorieta Mountain 1 4-94 » 

 » II 6"40 » 



» III 4-35 » 



Da die Platten I und II von Glorieta Mountain genau in gleicher Weise behandelt 

 worden sind, so ergibt sich, dass der Gehalt an Taenit in einem und demselben Eisen 

 und sogar in unmittelbar aneinander stossenden Partien nicht unbeträchtlich schwan- 

 ken kann. 



8. In den von uns untersuchten oktaedrischen Eisen treten zwei Arten von Taenit 

 auf, welche aber, wie es scheint, durch Uebergänge mit einander verbunden sind. Die 

 eine ist zinnweiss, biegsam, reich an Ni + Co und enthält keine merklichen Mengen 

 von Kohlenstoff. Hierher gehört von den analysirten Vorkommnissen der Taenit aus 

 Toluca (1), Wichita Co. (II), Glorieta Mountain (III). 



Die zweite Art zeigt eine mehr ins Graue gehende Farbe, schwächeren Glanz, 

 grössere Dicke der Lamellen, geringere Biegsamkeit bis Sprödigkeit, ist ärmer anNi -f Co 

 und enthält in verhältnissmässig beträchtlicher Menge Kohlenstoff, durch welchen wohl 



